-\Q0- Mineralogie. 



Verf. erhielt bei 3 Stücken: I. mit leicht gekrümmten Flächen, 

 II. Stück aus dem Innern eines sehr großen Kristalls , III. homogener 

 Kristall mit ebenen Flächen: 



I. IL III. 



(o 1,7959 1.8056 1,82 



a 1,5982 1,6012 1,609 



Ford maß auf Stücken von Bradley (Anal. II): = 1,830, = 1,596. 

 Desgl. von Vizille. w = 1,814, a = 1,586; Zusammensetzung nach 

 Berthier: FeC0 3 = 70,24, MnC0 3 = 1,62, MgC0 8 = 26,88. Desgl. 

 von der Mine de Baigorry (Basses-Pyrenees). Aus dem Gang von 

 Ustelleguy co = 1,814, s = 1,586; Anal. Arsandaux : FeC0 3 = 89,08, 

 MnC0 3 = 1.9, MgCO s = 7,56. Desgl. von anderen Fundorten. 

 Ford erhielt die Ziffern von Bin dt (Ungarn) (I), Roxburry (Conn.) (II), 

 Neudorf (III), Ivigtuk (Grönland) (IV); Anal, nach Bradley. Larsex 

 bestimmte Ivigtuk (V) und Spokane (VI); Anal. (V) von Wherry, 

 (VI) von Maider. 





I. 



II. 



III. 



IV. 



V. 



VI. 





. 1,838 



1,847 



1,849 



1,872 



1,871 



1,858 





. 1,603 



1,613 



1,615 



1,634 



1,631 



1,622 



FeCO, . 



. 76.8 



83,6 



77,2 



95,9 



93,49 



93,16 



Mn C 3 . 



• 4,7 



5,7 



15,8 



4.1 



5,16 



Spur 



MgC0 3 . 



. 17,9 



9,1 



6,6 





0,62 



1,83 



CaC0 3 . . 



. . 0,6 



1,6 



0,4 





0,37 



5.13 



G. . .'. . 



. 3.707 



3,793 



3,813 



3,951 



3,94 



3,84 



Manganspat von Vielle-Aure, fast rein , aber die Kristalle 

 nicht gut; Anal. Grüner: MnC0 3 = 97,12, FeCO s = 0,69. CaC0 3 = 1,00, 

 MgC0 3 = 0,75, durchsichtig. Messung' dreier Kristalle: co = 1,8100, 

 1,8135, 1,8194; s = 1,5934. 1,5960, 1,6023. Desgl. von Biersdorf. 

 MnC0 3 = 93,08 %. FeC0 3 = 7,12 % ; Ortloff maß e = 1,5973. Desgl. von 

 Brancheville (Conn.), Anal. Bradley: MnC0 3 = 80,27, FeC0 3 = 20,14, 

 CaC0 3 = 0,84. Ford maß co = 1,8279, e = 1,6057. Desgl. von Ali c ante 

 (LakeCy. Colorado). Verf. bestimmte co = 1,7941, 1,7950. 1,7978, 1,7984; 

 6 = 1,5946, 1,5953, 1,5978, 1,5983. Larsen maß co = 1,817 + 0,003. 

 * = 1.594 + 0,005: Anal. Mackintosh (I), Wherry (II): 



I. II. 



M11CO3 94,46 95,72 



FeC0 3 . 5.81 1,87 



MgC0 3 ...... — 0,68 



CaC0 8 — 0,50 



Gangart — 0.82 



Summe . . 99,57 

 Zinkspat. Ortloff bestimmte e = 1.6177. Mit Material, dessen 

 Analyse nach Arsandaux: ZnC0 3 = 90,43, MnC0 3 = 3,51 erhielt Verf. 

 co = 1,872, £ = 1,612. Ein Stück von Laurion ergab .< = 1.619: 

 jlessungen nicht gut auszuführen. 



